Künstliche Schiebung im Rutil. 
869 
flächen. Alle Präparate außer No. XIII gaben am Goniometer nur 
Schimmerreflexe. 
Ein Dünnschliff von Präparat XI, der // (100) orientiert war, 
ließ Streifen von der Breite /u erkennen, die in zwei Scharen zer- 
fielen. Die einen zeigten elliptische Polarisation und verliefen 
parallel der Spur von (101), da ihre Längsrichtung mit [001] einen 
Winkel von 90° 30' ± 40' gemessen, 90° 0' berechnet bildete; die 
andern löschten aus und verliefen // (Oll), denn die Auslöschungsr 
riclitung [010] des Hauptkristalls und diejenige der Lamellen 
bildeten Ü bzw. mit der Streifenrichtung, wo t) = 33° 15' + 30' 
gemessen, d‘ = 34° 15' ± 1° 15' gemessen, d — & — 32° 47' be- 
rechnet wurde. 
Natürliche und künstliche Rutilschiebung. 
Für unsere künstliche Rutilschiebung ergibt sich demnach 
^ (Kj, K 2 ) == ((101), (101)) = 65°34|-' ; hieraus findet man die 
Größe der Schiebung s = 2ctg(K 1? K 2 ) = 0,908 und die Haupt- 
(K K ) 
achsen des Deformationsellipsoides a = ctg ±'~ - 1 2 = 1,552; b — 1; 
c = — = 0,644. 
a 
Dagegen liefert die natürliche Rutilschiebung (K 1( K 2 ) 
= ((101), (301)) = 84° 341'; s = 0,190; a = 1,100; b = 1 ; 
c = 0,909. 
Die Gleitrichtung der künstlichen Schiebung ist also derjenigen 
der natürlichen entgegengesetzt ; der Gleitbetrag der ersteren ist 
4 — 5 mal so groß als derjenige der letzteren und größer als alle 
bisher an Kristallen ermittelten s- Werte. 
Die von Mügge an Rutilen von Blumberg gemessenen Winkel 
zwischen Kristalloberflächen und Lamellenoberflächen stimmen gut 
mit Mügge’s Annahme der beiden Kreisschnittsebenen K x = (101), 
K 2 = (301) überein, ebenso die später an analog lamellierten Zinn- 
steinen von Selangor auf Malakka durch Johnsen 1 festgestellten 
Winkel. Auch waren die Lamellen jener Rutile und Zinnsteine 
auf (110) des Hauptkristalls von (121), auf (Oll) von (321) be- 
grenzt, d. h. von Flächenarten, die dem Hauptkristall völlig fehlten ; 
{121} ist an Rutil und Zinnstein überhaupt noch nicht beobachtet 
worden. 
Dazu kommt, daß (301) an manchen Rutilen und zuweilen 
auch an künstlichem Zinnstein als Zwillingsebene fungiert, was 
erfahrungsgemäß Schiebungen mit K 2 = (301) besonders wahr- 
scheinlich macht. 
1 A. Johnsen, dies. Centralbl. 1908. p. 426. 
Centralblatt f. Mineralogie etc. 1917. 
24 
